191 



So weit ich, ohne die Litteratur der Glasfabrication 

 zu benutzen , urtheilen konnte, gab ich in der Haupt- 

 sache den Rath: 



1) Das Glaubersalz vorlâufig durch Ausbreiten an der 

 Luft, daon durch Calciniren von seinem Krystallwasser 

 zu befreien. 



2) Das Quantum der Kohle zu verringern. Das Glas 

 schien durch reducirtes Schwefelalkali gefârbt zu sein; 

 auch bewirkte Braunstein in der geschmolzenen Glas- 

 masse nur voi iibergehend eine Entfârbung. 



3) Um ein dem Kronglas analoges Natronglas zu er- 

 zielen , empfahl ich das Verhàltmss von Natron zu 

 Kalk = 1 Atom: 1 Atom festzustellen , und das Quan- 

 tum der Kieselsâure anfangs === 4 At. Si O 2 zu nehmen, 

 und dann [ails nôthig bis zu 5 Atomen zu steigern. 



4) Beim weissen Gîase das Quantum des Braunsteins 

 zu ermâssigen. Ein violetter Stich war neben dem brau- 

 nen sebr merklich. 



5) Wenn Umbau des Ofens nothig werden sollte, zu 

 der frûhcren Einrichtung offener Glashâfen zuriïckzukeh- 

 ren, weîche bei Heizung mit Holz ein reines Glas lie— 

 fera, sich leichter als die verdeckten heiss erhalten, und 

 die schweflige Sàure nicht in den Arbeitsraum leiten. 



Mein Vorschlag fûhrt zu folgendem Glassatz: 



im Minimo im Maximo 

 von Si O 2 von Si 9 



4 S; O 2 (bis 5) ±= 122 bis 152,5 100 



Na O, SO 3 = 70,5 57,8 46,23 



Ca O, CO 2 50 ] 41 1 32,78 ) 



oder I oder 1 oder 



Ca O, HO an der | | 



Luft gelegen 38 J 31 J 24,91 



C = 2 / 3 Atom == 4 3,3 2,62. 



